66 ® Bädeker,:2 7. WERNE, 
lichen Quantitäten Material konnte diese Zerkleinerungs- 
methode, welcher das chemische Gewissen widerstreben 
muss, nicht umgangen werden. Die Unschädlichkeit der 
durch dieselbe bedingten Ungenauigkeit für den vorlie- 
genden Zweck der Untersuchung dürfte sich aus der voll- 
ständigen Analyse des Glaspulvers ergeben, welche ich, 
ohne auf das Detail der Ausführung einzugehen, nach- 
stehend mittheile. 
Zusammensetzung des Glaspulvers in 100 Theilen: 
Kieselsäure............... 70,21 Th. 
Kalk. 2.208.  SBark.ge 14,56 „ 
Magma... an 0,27, 
Natron ara 14,21 „ 
Fisenoxyd.:....4:...0 ae 0,46 :„ 
POOnEerte, .'.... 00 06 0,27 , 
Spuren Schwefelsäure, Blei- 
oxyd, Kupferoxyd u. Verlust 0,02 „ 
100,00. | 
Dem Natron ist eine sehr geringe Spur Kali bei- 
gemengt; Manganoxydul, Phosphorsäure, Arseniksäure 
sind in dem Gewichte des Eisenoxyds mit einbegriffen. 
Die Mengen von Thonerde und Eisenoxyd sind nicht so 
gross, dass man eine Zuführung wesentlicher Quantitäten 
dieser Stoffe aus dem Material der Zerkleinerungs-Appa- 
rate anzunehmen hätte. | 
2 Grm. Glaspulver wurden mit kohlensaurem Natron 
- im Platintiegel geschmolzen, der erkaltete Tiegel mit 
dem Inhalt im bedeckten Becherglase mit verdünnter 
Salzsäure digerirt, die Lösung nebst der suspendirten 
Kieselsäure im Wasserbade zur Trockne verdampft, nach 
stärkerem Erhitzen wieder mit etwas Salzsäure angefeuch- 
tet, sodann mit Wasser übergossen, filtrir, der Rück- 
stand auf dem Filter ausgesüsst und die Flüssigkeit mit 
Schwefelwasserstoff gesättigt. Es erschien sogleich ein 
gelblichbrauner Niederschlag, welcher nach einigen Tagen 
auf einem Filter gesammelt und ausgewaschen wurde. 
Auf das noch feuchte Filter wurde Ammoniakflüssigkeit 
gegossen, die ablaufende Flüssigkeit nebst dem nach- 
